440 Observations sur la Physique; 



Si l'academie a profcrit Petamage de M. Chartier , compofe en 

 grandi partie de line , c'eft qu'il y avoit probablement quelques par- 

 ties d'un metal plus dangereux , allie a cet etarnage. 



C'eft done par fuite de cette ConvicYion , que j'ai linque , pour 

 mon ufage , des cafferoles de fer battu , e'eft-a-dire , que je les ai 

 etamees avec le line. M. Maloiiin avoif propofe , il y a trente-cinq 

 ans , cet etamage. Je ne fais ft Ton a rencontre des difficultes qui 

 aient empeche de l'adopter ; j'ignore aufli fon procede. 



L'academie, dans fes Memoires de 1742, page 46, reconnoit la 

 falubrite de tetamage en line pur , & la preference qu'on doit lui accorder 

 fur Chantage ordinaire. Mais il paroit qu'on ne trouvoit des incon- 

 veniens qu'a la racon d'employer le zinc pur , & elle efperoit que 

 1' ufage & la pratique y remedieroient. C'eft done cette raifon qui m'a 

 determine a publier les details de manipulation qui m'ont reufli. 

 Les voila. 



Apres avoir fait gratter , limer , ou egrifer les cafferoles de fer , 

 pour qu'il n'y refte point de rouille ni de taches noires , on les 

 frotte avec une diffolutiou de fel ammoniac (1). 



Pendant ce temps > on fait fondre dans une marmite de fer , une 

 quantite de \inc. Lorfqu'il eft en bonne fonte , on y jette quelques 

 poignees de refine , & apres avoir bien feche , & un peu chauffe la 

 cafferole , on la plonge dans le bain , en la tenant par la queue. 

 Apres une demi-minute , lorfqu'on voit qu'en remuant la cafferole , 

 le bain qui avoit ete un peu refroidi par cette trempe , a repris une 

 bonne fonte , on l'ccume &c Ton retire la cafferole renverfee , de 

 facon qu'il ne refte pas dans fon interieur plus de line qu'il n'en faut 

 pour l'etamage. Si Ton defire une couche plus epaiffe , on donne une 

 nouvelle trempe (2). 



S'il fe trouve par hafard quelques bubes, ou inegalites d'application 

 de line , ce qui n'arrive que quand le bain manque de chaleur , on 

 pent les couper au cileau , ou repaffer la piece en bonne fonte. 



Cet etarnage etant flni , on paffe la piece fur le tour, comme pour 

 les vafes detain ; ou bien , apres l'avoir grattee , on la fait planer au 

 marteau. Le line en fuit Pimprtftion fans qu'il fe forme de gercures , 

 & il prend un aufli beau poli que l'argent. 



II eft a deftrer que cette fabrication fe multiplie ; qu'il n'y ait 



[1] De l'eau de riviere -fi'tree, dans laquelle on fait diflbudre du fel ammoniac 

 jul'qu'a faturation de l'eau bouillante. 



\i] Des qu'on retire la cafferole du bain, on en frotte preftemnu l'interieur avec 

 un tapon d'etoupes, ce qui unit la couche d« zinc appliques. 



